( «572 ) 

 cune des nappes de la surface de fusibilite comprend les points represen- 

 tatifs de tons les alliages qui, a I'etat liquide, peuvent exister, a une tem- 

 perature convenable, en equilibre avec I'un ou I'autre des metaux a I'etat 

 solide. Les alliages dont la composition est representee par des points 

 situes sur la nappe Vb EeE' peuvent etre, a I'etat liquide, en equilibre avec 

 le plomb solide; au commencement de leur solidification. Us laisseront He- 

 poser des cristallites de plomb. De meme, les alliages dont les pomtsre- 

 presenlatifs sont situes sur les nappes B.E.E" et S«E'sE" peuvent etre, 

 a I'etat liquide, en equilibre respectivement avec le bismuth et 1 etain so- 

 lides. „, 



» Les alliages dont les points representatifs sont situes sur la hgne t e 

 peuvent fetre," a I'etat liquide, en equilibre a la fois avec le plomb et 1 etam 

 solides; au commencement de leur solidification, ils laisseront deposer a 

 la fois, ces deux metaux; de meme les alliages dont les points '•eFesent»- 

 tifs sont situes sur les lignes E. on E". pourront 6tre en equihbre soit 

 avec le plomb et le bismuth, soit avec I'etain et le bismuth. 



» Enfin, I'alliage eutectique ternaire, correspondant au point s, pourra 

 6tre, a I'etat liquide, i. la temperature de 96", eu equilibre avec le p omb. 

 le bismuth et I'etain solides; ense solidifiant, il laissera deposer snnultane 



ment ces trois metaux. 



: a I'etat 



L'elude du refroidissement d'un alliage prealablement amene . 

 liquide permet une premiere verification de ces considerations. 



\ Considerons I'alliage dont le point representatif est situe en A sur » 

 nappe B.E.E". Laissons-le refroidir a partir de .So", en notant la tejp^_ 

 rature a intervalles reguliers. La courbe qui represente la .^'"•'^;'°" ;„„, 

 perature en fonction du temps presente une forme P-f-'^^^^'/^^f ^ ^ 

 tant que I'alliage est liquide. Au moment oil une partie co. jj. 



separer, la courbe presente un point anguleux et prend "°^ "°" jj^ ,, 

 rection. S'll se separe alors du bismu.h pur, le point repre^entat ^^^^^^ 

 composition de la partie liquide se dcplacera sur la droite d , r 

 les proportions relatives de plomb et d'etain ne ^^angent pas- K^^^.^ 

 representatif arrive ainsi sur la ligneE".; a ce moment ('»»«■"?,,.„;„ 

 etant ici de i.5«), I'alliage laisse deposer a la fois du b>^™'^h a ^^ ^^^^_ 

 et le point representatif se deplace sur la hgne E"s ; on ods ^ ^^ ^^_^_ 

 dans la courbe de refroidissement, un deuxieme point «"§" f" .^^ ,,isse 

 perature de laS". Enfin, le point representatif arrivant en ^'JJ^ , jem- 

 deposer simultanemenl les trois metaux et la solidihcation ent, 



perature constante. On observe en eflet, dans la courbe de retro 



